( raG'^ ) 



CHIMIE MÉTALLURGIQUE. — De la Cause du locliage des carbures de fer et des 

 étincelles produiles par ces métaux. Nouvelles propriétés du fer. Note de 

 M. H. Caron. 



(Renvoi à la Commission précédemment nommée.) 



« Les expériences que j'ai eu l'honneur de faire connaître à l'Académie, 

 dans ma dernière Note (i), démontrent que l'acier et la fonte ne rochant 

 jamais lorsqu'on tes fond dans une atmosphère d'hydrogène ou d'oxyde 

 de carbone, le rochage de ces métaux fondus et coulés ne saurait être 

 attribué à une expulsion de gaz réducteurs absorbés pendant la fusion. 



» J'ai démontré que s'il y avait rochage au moment de la solidification, 

 il fallait l'attribuer à la réaction produite, à ce moment, par l'oxyde de 

 fer sur le charbon du carbure. Mais il n'est pas nécessaire pour cela de 

 supposer que l'oxygène et le charbon puissent se trouver dissous en même 

 temps dans l'acier en fusion. Pour le reconnaître, il suffit d'examiner 

 attentivement ce qui se passe dans le creuset depuis le moment où il est 

 chargé jusqu'au rochage du métal coulé. 



» L'acier (ou la fonte) mis en morceaux dans le creuset est chauffé 

 très-longtemps avant de fondre; pendant cette période de la fusion, les 

 morceaux se recouvrent d'une couche d'oxyde de fer, au-dessous de la- 

 quelle se trouve une légère épaisseur d'acier décarburé; la partie centrale 

 reste dans l'état primitif. Lorsque la température arrive au degré de fusion 

 du métal intérieur, les morceaux dont l'extérieur est beaucoup moins 

 fusible se vident, et le creuset se remplit petit, à petit d'acier fondu, au 

 milieu duquel reste la carcasse des morceaux vidés. C'est cette carcasse, 

 composée en grande partie d'oxyde de fer, qui réagit longtemps sur le 

 carbure et donne naissance à de l'oxyde de carbone. Les parois du creuset 

 sont aussi une cause permanente d'oxydation du cbarbon, je l'ai déjà 

 démontré (2). 



» Il est encore une autre cause de production du gaz qu'il est impossible 

 de négliger. Aussitôt que le métal est coniplélement liquide, on se préjjaie à 

 le couler; il faut alors ouvrir le creuset où l'air pénètre immédiatement; 

 ensuite, le filet de métal fondu que l'on verse dans le moule s'oxyde au 

 contact de l'atmosphère et entraîne dans sa chute, en même temps qu'une 

 certaine quantité d'air, un mélange d'oxyde et de carbure de fer qui réa- 



(i) Comptes rendus, t. LXX, p. 35 1; 1870. 



(2) Les culols d'acier fondu (jue j':ii l'honneur de mettie sous les yeux de l'Académie 

 donnent une idée très-neUe de ces deu.\ espèces d'action. 



